664 



beginnen, so dass der Wealden mindestens in seinem oberen 

 Haupttheil nur das Zeitaequivalent des unteren Neocom sein 

 könnte. Die interessante Thatsache, dass eine grössere Zahl 

 jurassischer Arten auch in dem sich aussüssenden Wasser 

 eine Zeit lang fortzuleben im Stande war, ändert nach Ansicht 

 des Redners nichts an der für die Classification der Wealden- 

 Bildungen bestimmend gewesenen Grundlage. 



Herr Stelzner sprach über die Metamorphose, 

 welche die Desti llation sgef ässe der Zinkhütten er- 

 leiden. Innerhalb dieser Gefässe (Muffeln), welche aus feuer- 

 festem Thon und Chammotte hergestellt werden, wird ein 

 Gemenge von gerösteten Zinkerzen (Zinkoxyd) und Kohle oder 

 Coaks der Einwirkung einer Temperatur von etwa 1300" C. 

 ausgesetzt. Die hierbei sich entwickelnden Zinkdämpfe werden 

 nun zwar zum grössten Theile in geeigneten Condensations- 

 apparaten aufgefangen, zum anderen Theile dringen sie aber 

 auch in alle Porositäten der Muffeln ein, zugleich mit Kohlen- 

 säure, Kohlenoxydgas und Wasserdampf, die sich ebenfalls aus 

 der Beschickung bilden. In Folge der Einwirkung aller dieser 

 Dämpfe und Gase auf die weissglühende Muffelmasse wird 

 diese letztere blaugefärbt und fast gänzlich in ein hyalokry- 

 stallines Gemenge von Zinkspinell , Tridymit und glasiger 

 Schlacke umgewandelt ; zuweilen entsteht ausserdem noch 

 hexagonales Zinksilicat, und in einem Falle wurden auch an 

 Plagioklas erinnernde Neubildungen beobachtet. 



Während der Vortragende diesen Umwandlungsprocess 

 untersuchte, hat Herr Dr. H. 0. Schulze in Freiberg denselben 

 zum Gegenstande chemischer Studien gemacht. 



Da sich der Zinkspinell durch Behandeln der Muffelmasse 

 mit Flusssäure leicht isoliren lässt, vemochte er nachzuweisen, 

 dass sich in Freiberger Muffeln 24,02 — 33,52 und in solchen 

 von Bensberg 29,17 — 32,58 pCt. Zinkspinell entwickelt hatten. 

 Derselbe hat das sp. G. 4,49 — 4,52 und besteht aus 42,60 ZnO, 

 1,12 FeO, 55,61 A1 2 3 (Freiberg), bez. aus 43,74 ZnO, 0,73 

 FeO, 55,43 A1 2 3 (Bensberg), was mit der aus der Formel 

 ZnO . A1 2 3 berechneten Zusammensetzung (44,07 ZnO, 55,93 

 A1 2 3 ) sehr gut übereinstimmt. 



Der Zink spinell ist theils farblos, theils violettblau ge- 

 färbt. Im letzteren Falle wird er graulichweiss , wenn er an 

 der Luft geglüht wird, behält dagegen seine Farbe bei, wenn 

 man das Glühen unter einem Strome von Kohlensäure, Wasser- 

 stoff oder Chlorgas vornimmt. Die blaue Farbe, welche die 

 Muffeln der Zinköfen anzunehmen pflegen, ist lediglich in der 

 Bildung des eben genannten Minerals begründet. Indem Herr 

 Schulze die Bensberger Muffeln weiterhin analysirte, vermochte 



